[11] Krystallographische Bemerkungen zum Gyps. 123 



Die Abrundung der Combinationskanten zwischen diesen Hemi- 

 pyramiden und Hemidomen erfolgt wie die radiale Streifung theils durch 

 ihre gegenseitige Oscillation an ihren Grenzen, theils auch wohl durch 

 unbestimmbare, dazwischen liegende, andere Hemipyramiden. Die Run- 

 dung der Kante \ : 8 scheint durch das am Gyps so seltene Klino- 

 dome v = P&o bei allen Krystallen sehr regelmässig wiederkehrend 

 gebildet zu werden; Sicheres lässt sich aber über das Auftreten dieser 

 Fläche nicht sagen. 



Zum Schlüsse seiner Arbeit über die Gypskrystalle von Girgenti 

 sagt Hessenberg: 



„Zwischen — P (l) und + r, l G P2 (<T) liegt eigentlich noch eine 

 Fläche, in welche — P mit Abrundung und radialer Streifung verläuft, 

 Sie ist aber zur Bestimmung nicht genügend gut gebildet". In seiner 

 Mittheilung über die Gypskrystalle von Wasenweiler, *) welche Hessen- 

 berg mehrfach mit denen vom Girgenti vergleicht, und an denen 

 v = Poo zum Theil sehr schön auftritt, deutet Hessenberg darauf 

 hin, dass diese Abrundung der Kante l : 8 an den Krystallen von Gir- 

 genti zum Theil durch dieses Klinodoma veranlasst werden dürfte. 2 ) 

 Beim Vergleiche seiner und meiner Abbildungen möchte man glauben, 

 dass diese Abrundung ausserdem auch durch E hervorgerufen sein könnte. 

 Von » ist aber an den Krystallen von Girgenti keine Andeutung in 

 Text und Bild zu finden. 



§. 4. Biegsamkeit und Spaltbarkeit des Gyps. • 



Die sogenannte gemeine Biegsamkeit des Gyps ist bekannt, sie 

 wird in jeder Mineralogie angegeben meist mit den Worten : „in dünnen 

 Blättchen biegsam", nur Naumann 3 ) setzt richtig in Klammer dazu: 

 „doch nicht in allen Varietäten". 



Gerade so, wie es viele selbst in dünnen Blättchen nicht oder 

 kaum biegsame Gypse gibt, finden sich aber auch solche, welche einen 

 sehr hohen Grad von Biegsamkeit haben, vielleicht den höchsten, welcher 

 bei nicht zugleich dehnbaren oder geschmeidigen Mineralien vorkommt. 



Zu solchen biegsamen Varietäten gehört der oben besprochene, in 

 Thon eingewachsene Gypsspath von Oberdollendorf und der bekannte 

 aufgewachsene von Reinhardsbrunn bei Friedrichsrode in Thüringen. 



Der Biegsamkeit des Letzteren gedenkt schon 1845 H. Cred- 

 ner 4 ) in einem Briefe an G. Leonhard: „Einfache sowohl, als Zwil- 

 lingskry stalle desselben lassen sich bei nicht zu beträchtlicher Stärke 

 allmählig unter einem Winkel von 60 — 90° biegen, ohne dass dabei die 



£ liegt in Zone der Flächen: — ^/ 3 Po°, ooP°/ 3 

 » » » n '» — ^i l9 'i °°&2 



i> » » » r, °°^> P°° 



n ii n ii » cxsj / 2 , U*lii 



J ) Mineralogische Notizen. Neue Folge. VII. Heft, S. 34. 



-) Vergl. auch Schar ff Ueber d. Gyps. 1871. S. 9. Taf. II. fg. 40. 



a ) Mineralogie. 1874. S. 257. 



4 ) Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. \v. 1846. S. 62 ff. 



